606 



rothgluht erhalten. Das gut ausgewaschene, meist leicht ab- 

 schlämmbare, und nur stellenweise zu grösseren Partikeln ge- 

 frittete Pulver zeigt folgende Zusammensetzung (9.): 





8. 



9. 



Si0 2 



43,27 



41,17 



Al 2 G 3 



36,19 



34,84 



CaO 



19,94 



9,87 



Na 2 0 



0,70 



10,31 



NaCl 





3,70 



(Cl) 





2,24 





100,10 



99,89 



Es ist beinahe dasselbe Product erhalten worden wie 

 beim Versuch 7., doch Hessen sich keine Krystalle wahrneh- 

 men. Beim Versuch 9. wurde auf 1 Theil Anorthit mehr 

 Na Cl genommen als beim Versuch 7. und doch ist das Ver- 

 hältniss von CaO zu Na 2 0 in den umgewandelten Silicaten 

 fast dasselbe, während man doch wegen der grösseren Masse 

 des angewandten NaCl im Silicat 9 viel meht Na 2 O erwarten 

 sollte. Man kann mit einiger Wahrscheinlichkeit annehmen, 

 dass beide Silicate (7. und 9.) Natronmikrosommit sind und 

 nicht Gemenge von einem Kalk- und Natronsilicate. Im letz- 

 teren Fall hätte der grosse NaCl überschuss beim Versuch 9. 

 sich geltend machen müssen; hat sich aber Natronmikrosommit 

 gebildet, so sind die Affinitätsverhältnisse zwischen NaCl und 

 dem CaO im Anorthit (resp. Silicat 6.) andere als zwischen 

 NaCl und dem CaO im Mikrosommit; auch jetzt muss die 

 Masse des NaCl ihre Wirkung äussern, aber sie mag es in 

 einem viel geringeren Grade thun als vorher. Hierüber Hesse 

 sich durch Schmelzversuche mit Mikrosommit und KCl Aus- 

 kunfterwarten; tritt dabei bei grossem KClüberschuss nur we- 

 nig CaO aus, so fände obige Deutung ihre Stütze und es 

 sollen später ähnliche Experimente vorgeführt werden, die 

 diese Deduction wahrscheinlich machen.*) — 



Es wurden 5 grm. Elaeolithpulver in ein schmelzendes Ge- 

 misch von 2,75 grm. CaCl 2 , 25 grm. KCl und 5 grm. NaCl 

 eingetragen und 20 Minuten bei Hellrothglubt behandelt; nach 

 Auslaugung der löslichen Salze zeigte der veränderte Elaeolith 

 folgende Zusammensetzung: 



*) Ein Einwand darf nicht verschwiegen werden, nämlich dass der 

 Anorthit und das künstliche Silicat 6 a. nicht identisch zu sein brauchen ; 

 leider musste eine experimentelle Verfolgung dieser Frage unterlassen 

 werden, weil reiner Anorthit nicht in hinreichender Menge beschafft wer- 

 den konnte. 



